Newsgroup: it.scienza.chimica
Titolo: Acciao al vanadio

Ciao
vorrei chiedere se qualcuno può indicarmi quali componenti (e se possibile
in quali percentuali, almeno per il vanadio) entrano negli acciai al
vanadio.
Vorrei sapere inoltre se c'è qualche sistema per concentrare in vanadio la
miscela ottenuta sciogliendo polvere di detto acciaio in acqua regia. Ciao a
tutti.
--
________________________________________________________________________
Albert Ruggi
a.r...@inwind.it
_______________________________________________

 ha scritto nel messaggio
news:93o04a$o2k$2...@nread1.inwind.it...

La quantità di vanadio presente negli acciai al vanadio oscilla in genere
fra 0.15-0.30% e solamente negli acciai rapidi al cromo-tungsteno puo'
raggiungere l'1-1.2%.
Alcune composizioni sono le seguenti (escluso il ferro ovviamente):
C 0.28; Si 0.28; Mn 0.57; V 0.22
C 0.26; Si 0.11; Mn 0.43; Cr 0.93; V 0.18
C 0.51; Si 0.20; Mn 0.86; Cr 1.2; V 0.16
C 0.44; Si 0.17; Mn 0.83; Cr 1; V 0.18
C 0.04; Si 0.18; Mn 0.48; Ni 5.72; Cr 1.18; V 0.19
Il "Salomone", una vecchia guida pratica per la preparazione di prodotti
chimici cita una lega ferro- vanadio con un contenuto in vanadio del 35-55%
da cui separa il vanadio per ottenere  metavanadato di ammonio.
La lega ridotta in polvere fine, e' attaccata con acqua regia preparata con
acido cloridrico e acido nitrico diluito (densita' 1.18 ). Quando tutto il
metallo si e' sciolto si evapora a secchezza  e si calcina fortemente il
residuo che poi si fonde in crogiolo dopo averlo mescolato con carbonato di
sodio e nitrato di sodio oppure con perossido di sodio.
La massa fusa e' fatta bollire con acqua, il vanadio passa in soluzione come
vanadato di sodio greggio. In seguito si decompone la soluzione con un
leggero eccesso di acido solforico diluito che libera l'anidride vanadica
V2O5 come polvere amorfa color rosso-mattone, molto solubile in acqua. Dalla
soluzione acquosa, per concentrazione e poi per raffreddamento si depone in
cristalli  aghiformi rossi. L'anidride vanadica puo' poi essere trasformata
in vanadato d'ammonio.
 Il ferro -vanadio serve per la preparazione degli acciai al vanadio e come
mezzo disossidante nell'affinazione della ghisa e degli acciai, alcune
analisi tipiche sono le seguenti:
V 55.00; Fe 40.00; C 4.00; Si 0.30; Al 0.10; Mn 0.30; S 0.03; P 0.04
V 52.80; Fe 45.84; C 1.04; Si 0.09; S 0.025; P 0.02
V 47.40; Fe 51.20; C 1.07; Si 0.09; Mn 0.07; Cu 0.01; S 0.009
V 34.10; Fe 64.20; C 1.42; Si 0.12; Mn 0.12; S 0.03; P 0.009
 Per concentrare il vanadio io tenterei l'estrazione con etere etilico in
ambiente cloridrico, il metodo era usato per determinare il vanadio negli
acciai prima dell'avvento dei metodi strumentali.
Ciao
Franco

 ha scritto nel messaggio
news:kEm86.51806$eB2.4...@news.infostrada.it...



Mi dispiace di averti annoiato a proposito del "Salomone" ma non si evinceva
dalla tua domanda che il metodo applicato era proprio quello. Spero di darti
delle informazioni che non siano gia' in tuo possesso.
La separazione del vanadio mi ha comunque incuriosito. Busev (capo del
laboratorio di chimica analitica dei metalli rari di Mosca) nel 1978
estraeva il vanadio da leghe ferrose in fase acquosa a ph 2 con
acetilacetone e cloroformio.... anche questa potrebbe essere una strada da
tentare in sostituzione all'estrazione con etere in soluzione cloridrica.
Secondo il metodo "Campagne" si attaccano in capsula 10 g di acciaio con
120cc di HNO3, si evapora sino a secchezza su bagno di sabbia indi al rosso
scuro per 20-30'. Dopo raffreddamento, si riprende con 60-80 cc di HCl
conc., si diluisce e si separa la silice (l'attacco acido potrebbe essere
differente se presente W o Mo, ma ci si riconduce alla soluzione
cloridrica). La soluzione ottenuta e' concentrata a consistenza sciropposa e
dibattuta  in imbuto separatore con 6 cc di soluzione di acido cloridrico
d=1.19 saturo di etere (per 100 cc di HCl ca. 150 cc di etere) per ogni
grammo di ferro presente. Si raffredda sotto l'acqua corrente indi si
aggiungono 50-60 cc di etere, di agita fortemente e dopo adeguato riposo si
lascia scolare la soluzione cloridrica che contiene il ferro. Il vanadio
allo stadio di acido pervanadico e' completamente insolubile in etere, cio'
si puo' ottener aggiungendo acqua ossigenata al 30%. Il metodo naturalmente
e' assai piu' rigoroso.
Purtroppo non sono un esperto della chimica del vanadio.
Franco

 ha scritto nel messaggio
news:kEm86.51806$eB2.4...@news.infostrada.it...


 _______________________________________________
Nel mio messaggio del 17 gennaio avevo descritto il metodo che io proverei.
Lo riporto qui  brevemente, nelle sue linee principali.
Secondo il metodo "Campagne" si attaccano in capsula 10 g di acciaio con
120cc di HNO3, si evapora sino a secchezza su bagno di sabbia indi al rosso
scuro per 20-30'. Dopo raffreddamento, si riprende con 60-80 cc di HCl
conc., si diluisce e si separa la silice (l'attacco acido potrebbe essere
differente se presente W o Mo, ma ci si riconduce alla soluzione
cloridrica). La soluzione ottenuta e' concentrata a consistenza sciropposa e
dibattuta  in imbuto separatore con 6 cc di soluzione di acido cloridrico
d=1.19 saturo di etere (per 100 cc di HCl ca. 150 cc di etere) per ogni
grammo di ferro presente. Si raffredda sotto l'acqua corrente indi si
aggiungono 50-60 cc di etere, di agita fortemente e dopo adeguato riposo si
lascia scolare la soluzione cloridrica che contiene il ferro. Il vanadio
allo stadio di acido pervanadico e' completamente insolubile in etere, cio'
si puo' ottener aggiungendo acqua ossigenata al 30%.
Naturalmente questa procedura dovrebbe essere ripetuta fino a saturazione
dell'etere  attaccando altro acciaio e riutilizzando lo stesso etere per
l'estrazione. Parte dell'etere potrebbe forse essere distillato e
riutilizzato. Comunque non ho mai avuto l'occasione di provare l'efficacia
del sistema.
Io preferirei il metodo applicato da Busev che estraeva il vanadio da leghe
ferrose in fase acquosa a ph 2 con
acetilacetone e cloroformio.
Franco